einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc.  35 
Stab  II  lang  3,33  mm.    Querschnitt  0,761  mm2. 
t 
w  (spezif.) 
+  20 
0,0240 
—  16,5 
0,0239 
—  70 
0^0251 
—  185 
0,550 
Das  Leitvermögen  dieses  reinen  Pyrits  ist  also  ca.  200- 
mal  so  groß  wie  des  von  Traversella,  bei  dem  fremde  Bei- 
mengungen, Einschlüsse  und  Sprünge  diese  Vergrößerung  des 
Widerstandes  bedingen.  Einen  eigentümlichen  Verlauf  zeigt 
die  Widerstandsänderung  bei  Erhitzung  auf  hohe  Tempera- 
turen; der  Widerstand,  nimmt  bis  ca.  300°  regelmäßig,  wenn 
auch  wenig  zu,  um  dann  plötzlich  sich  so  zu  verringern,  daß 
er  nach  der  von  mir  angewandten  Methode  kaum  noch  meß- 
bar ist. 
Stab  II.    Widerstand  eines  cm3  0,0240  wQ. 
T 
w 
20 
0,0240 
260 
0,0357 
340 
0,0388 
700 
0,00154 
560 
0,00215 
460 
0,00277 
410 
0,0077 
340 
Dann  ^eht  der  Kontakt  verloren;  und  dies  sowohl,  wie 
überhaupt  der  ganze  Verlauf  der  Widerstandsänderung  wieder- 
holte sich  in  ganz  ähnlicher  Weise  bei  zwei  anderen  Stäben. 
Erhitzt  man  einen  Stab  mehreremal  über  die  kritische  Tempe- 
ratur (330—400°),  wird  er  bröckelig.  Es  ist  nicht  anzu- 
nehmen, daß  die  Leitung  bei  den  hohen  Temperaturen  elektro- 
lytischer Natur  ist,  denn  der  Widerstand  ist  viel  kleiner  wie 
bei  den  bestleitenden  flüssigen  Elektrolyten  (bestleitende 
wässerige  H2S04  Widerstand  eines  cm3  1,3  &).  Er  beträgt 
oberhalb  500°  höchstens  Tö2öö  &  Pro  C1T]35  außerdem  konnte 
mit  Sicherheit  nachgewiesen  werden,  daß  kein  Polarisations- 
strom auftritt,  der  einer  elektromotorischen  Kraft  von  mehr 
3* 
